— 112 — 
È certo che il comportamento della natrolite è assai notevole, e può ben far 
sorgere il dubbio, che ebbe, del resto, anche il Friedel, che in questo minerale non 
si trovi la sua « acqua zeolitica ». 
Checchè ne sia di ciò, la natrolite riscaldata alle suddette temperature, dopo 
15 ore di esposizione all'aria satura di umidità presentò sempre un aumento del peso 
primitivo, e precisamente di 
0,49 °/ nella natrolite scaldata a 264° 
0,53 ” ” ” 278 
0,55 ” ” ” 297 
3,02 ” ” ” 324 3 
Con questi dati si è costruita la curva III nella fig. 5, dalla quale evidente 
risulta che la forma di questa curva è identica (è ancor più brusca la variazione 
nelle proprietà assorbenti) a quelle della heulandite e della thomsonite, benchè la 
natrolite nella disidratazione e nel successivo riassorbimento dell'acqua si comporti 
in modo ben diverso da quello delle altre zeoliti che avevo studiato. 
Da tutto quanto si è detto mi sembra non azzardato dedurre che se la nichel- 
gimnite si può considerare come una soluzione solida, difficilmente è possibile fare 
altrettanto con le zeoliti (!). 
II. 
Dalle esperienze eseguite sulla nichelgimnite è risultato che questo minerale, a 
partire da una certa temperatura, subisce una modificazione progressiva permanente, 
ma ciò non ostante è in grado di assorbire non solo l'acqua emessa per l’azione del 
calore, ma una quantità anche maggiore, se la temperatura non ha oltrepassato un 
certo limite. 
È evidente, perciò, che il fatto che una sostanza disidratata ha ripreso il peso 
iniziale non significa che la sostanza stessa sia ritornata nelle condizioni primitive. 
Nel caso della nichelgimnite, ciò è facile a stabilire, poichè il colore resta variato in 
modo duraturo, ad onta del seguito riassorbimento dell’acqua svolta, ma nelle so- 
stanze la cui polvere è bianca, questo semplice carattere manca, e di solito si è ri- 
tenuto, per quel che riguarda le zeoliti, che il riassorbimento completo dell’acqua 
emessa significa ritorno allo stato primitivo. 
Nè è da credere che il caso della nichelgimnite sia isolato: per dare un'idea 
della fallacia del semplice criterio della ripresa del peso per giudicare del ritorno o 
meno alle condizioni iniziali, ricorderò qui alcune esperienze che io ho eseguito su 
una crisocolla impura di Keswik, Cumberland, contenente circa il 50°/ di malachite. 
Questa sostanza riscaldata a 120° in corrente di aria umida non subiva alcuna varia- 
zione di colore, a 185° era già verde-brunastra, e diventava di colore marrone sempre 
(1) È inutile avvertire che se la nichelgimnite venisse riconosciuta per un minerale cristal 
lizzato anzichè amorfo, questa conclusione non sarebbe in nulla cambiata. 
